%%% ============================================================================
%%% 钢结构防腐材料要求
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 冷喷锌和冷喷锌封闭剂的防腐技术要求不得低于\JTT{1266}的规定。冷喷锌干膜涂层全锌含量不低于 95\%，与后道涂层具有良好配套性，冷喷锌厂家应为专业从事冷喷锌生产的制造商，提供有效的 ISO9001 证书，ISO14001，OHSAS18001 证书。其它防腐涂层材料质量标准应不低于现行国家及交通行业标准要求。所有防腐涂层材料必须提供国家级检验报告。
  \item 防腐所用冷喷锌涂料须为国内知名品牌，应具有桥梁主体结构冷喷锌工艺应用业绩。
  \item 防腐材料供应商应获得有效的 ISO9001，ISO14001, ISO45001 认可证书，具备提供技术服务及履约能力，必须有 10 年以上生产冷喷锌产品证明。
  \item 本桥钢结构采用冷喷锌+冷喷锌封闭剂+氟碳面漆的长效防腐体系。考虑到不同厂家材料及施工工艺的兼容性，原则上要求同一部位的油漆的底、中、面材料供应商需为同一厂家。为了保证涂装质量，需要对涂装材料及工艺进行严格控制。冷喷锌的技术要求详见\cref{tab:冷喷锌技术要求}。
  \begin{table}
    \caption{冷喷锌技术要求}\label{tab:冷喷锌技术要求}
    \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|Z|c?}
      \toprule
      涂装要求&设计值&检验标准\\
      \midrule
      不挥发物                        & $\geqslant 80\%$                                         & GB/T 17257      \\ \hline
      耐盐雾试验                      & \SI{4000}{h} Ri1级                                       & GB/T 1771       \\ \hline
      \multirow{2}*{冷喷锌层全锌含量} & \multirow{2}*{$\geqslant 95\%$（误差校正）}              & HG/T 3668       \\ 
                                      &                                                          & GB/T 6890 附录A \\ \hline
      划格实验(\SI{20}{\micro m})     & $\leqslant 1$ 级                                         & GB/T 9286       \\ \hline
      耐冲击试验(\SI{20}{\micro m})   & $\geqslant\SI{50}{cm}$                                   & GB/T 1732       \\ \hline
      耐弯曲性(\SI{20}{\micro m})     & $\leqslant\SI{2}{mm}$                                    & GB/T 6742       \\ \hline
      耐温变性(\SI{-60}{\celsius})    & 无粉化、剥落、开裂、起泡现象，恢复后耐冲击及划格性能不变 & JG/T 25         \\ \hline
      涂层体系附着力                  & $\geqslant\SI{3}{MPa}$                                   & GB/T 5210       \\ 
      \bottomrule
    \end{tabularx}
  \end{table}

  \item 氟碳面漆溶剂可溶物氟含量应不低于 24\%，避免假冒伪劣产品，指标要求见\cref{tab:氟碳面漆技术要求}，其它材料标准不得低于现行国家及交通行业标准要求。
  \begin{table}
    \caption{氟碳面漆技术要求}\label{tab:氟碳面漆技术要求}
    \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|Z|c?}
      \toprule
      项目&设计值&检验标准\\
      \midrule
      不挥发物         & $\geqslant 55\%$       & GB/T 1725 \\\hline
      溶剂可溶物氟含量 & $\geqslant 24\%$       & HG/T 3792 \\ \hline
      耐弯曲性         & $\leqslant \SI{2}{mm}$ & GB/T 6742 \\\hline
      耐酸性（5\% 硫酸）    & \SI{168}{h} 无异常                                                    & GB/T 9274\\ \hline
      耐冲击试验       & $\geqslant\SI{50}{cm}$ & GB/T 1732 \\\hline
      耐碱性（5\% 氢氧化钠）& \SI{168}{h} 无异常                                                    & GB/T 9274\\ \hline
      划格实验         & $\leqslant 1$ 级       & GB/T 1725 \\\hline
      耐湿冷热循环性        & 10 次无异常                                                           & JG/T 25  \\ \hline
      附着力（拉开法） & $\geqslant\SI{5}{MPa}$ & GB/T 1725 \\\hline
      耐人工气候老化        & \SI{2500}{h} 不起泡、不生锈、不脱落、不开裂，允许 2 级变色 2 级失光。 & GB/T 1865\\ 
      \bottomrule
    \end{tabularx}
  \end{table}

  \item 桥梁钢结构防腐是桥梁防腐重中之重，施工单位采购过程中必须按照以上标准采购。
\end{enumerate}